54- C U I 



endroit où on la faffe : ce qui relie fur le crible fe 

 îave ; pour cet effet on a un baquet de fer percé par 

 le bas de trous d'une ligne de diamètre. On jette 

 dans ce baquet ce qui eft refté de mine fur le crible , 

 & l'on plonge le baquet dans une cuve d'eau. On 

 donne ce lavage à toute la mine nouvellement triée , 

 & l'on répand fur une table les morceaux de mine 



lavés. ■ 



Quant à ce qui a paffé à - travers les mailles du 

 crible dans le premier faffement, on y revient : on 

 a un autre crible dont les mailles font de fix à fept 

 lignes en quarré; on le charge de cette mine, & on 

 la faffe pour la féconde fois ; ce qui refte fur le crible 

 eft jetté dans le baquet, lavé dans la cuve, comme 

 on l'a pratiqué après le premier faffement , & ré- 

 pandu fur une féconde table. 



On travaille enfuite ce qui a paffé à-travers le 

 fécond crible au fécond faffement , en le faffant une 

 troifieme fois à-travers un troifieme crible qui a les 

 mailles d'un quart de pouce. On met ce qui refte 

 fur ce troifieme crible , dans une efpece de febille 

 dont le fond eft garni d'un petit treilli de fîl-de-fer 

 très-ferré. Un ouvrier fecoue cette febille dans la 

 cuve ; par fes fecouffes , mouvemens & tours de 

 poignet , il parvient à élever à la furface les parties 

 pierreufes , qu'il fepare du refte en les prenant par 

 pincées. Les partiesmétailiques qui occupent le fond 

 de la febille , vont à la fonderie ; les pierreufes font 

 envoyées au bocard pour y être écrafées de nouveau. 



On a donc des gros morceaux de mine lavée fur 

 une table , des moindres morceaux fur une autre ta- 

 ble , une pouffiere qui s'eft précipitée dans la cuve 

 au lavage , &t des parties pierreufes qu'on envoyé au 

 bocard ou pilon , comme nous l'avons dit. Quant à 

 la pouffiere qui s'eft précipitée dans l'eau de la cuve 

 pendant le lavage , on la porte au lavoir. V oye{ un 

 de ces injirumens Pl. IF. de Métallurg. Voici ce qu'on 

 fait des morceaux expofés fur les tables. 



Ces morceaux de mine font triés par des filles & 

 par des petits garçons inftruits à cette manœuvre. 

 Dans ce triage , tout ce qui eft purement métallique 

 va à la fonderie ; ce qui eft tout pierreux eft rebuté ; 

 ce qui eft mêlé de pierre & de métal, paffe au maître 

 trieur. 



Le maître trieur caffe ces morceaux , & tâche de 

 féparer exactement le pierreux du métallique. S'il 

 rencontre des morceaux où le mélange de la pierre 

 & de la mine lui paroiffe intime , il les écrafe , & 

 rejette ce qui eft purement pierreux ; le refte eft cri- 

 blé , lavé à la febille , & féparé en deux parties , 

 dont l'une va au bocard , & l'autre à la fonderie. 



Cela fait , le triage eft achevé , & l'on porte à la 

 fonderie tout ce qui doit y aller. 



De la calcination ou du grillage. Entre les mines 

 il y en a qui , avant que d'être mifes au fourneau , 

 ont befoin de cette préparation : d'autres peuvent 

 s'en paffer. Pour les diftinguer , & s'affûrer fi la mine 

 exige une calcination préliminaire , on cherche à 

 découvrir par i'effai , fi elle n'eft point arfénicale , 

 fulphureufe ou martiale .Le fer donne lieu à des porcs 

 ou cochons. On appelle porcs ou cochons, des maffes 

 qui fe figent aux fourneaux de fufion, & qui n'ayant 

 pris au feu qu'une efpece de molleffe , & ne pouvant 

 entrer dans une fufion parfaite, les obftruent , & 

 font qu'on eft obligé de recommencer l'opération. 

 D'ailleurs ces porcs tiennent du cuivre; mais quand 

 la mine a été grillée , il ne s'en fait plus : le grillage 

 a difpofé une partie du fer à fe vitrifier, & le fer cal- 

 ciné coule & fe vitrifie facilement à l'aide de cer- 

 tains mélanges. 



Les mines qui ont befoin d'être grillées ou calci- 

 nées , le font dans un fourneau fort fimple , & tel 

 qu'on en voit un au bas de la Pl. II. de Métallurgie , 

 £g. 4> & l'on procède au grillage de la manière lui- 



CUI 



vante au Tillot en Lorraine. On fait un lit de bûches 

 dans les féparations- du fourneau A ; on répand fur 

 ce lit les gros morceaux de mine , puis les morceaux 

 moins gros , & enfuite la pouffiere : on allume le 

 feu , on l'entretient pendant vingt-quatre , trente , 

 trente-fix heures de fuite. Le grillage fe réitère com- 

 munément une ou deux fois ; il y a des mines qu'on 

 grille jufqu'à huit : il y en a aufîî qu'on grille beau- 

 coup moins. Lorfque la mine eft grillée , elle paffe 

 au fourneau voifin , qu'on appelle fourneau de fon- 

 derie , ou fourneau à manche. 



De la fonderie. La mine grillée ou non grillée fe 

 traite d'abord dans le fourneau B , Métallurgie , Pl. 

 F. fig. i . on y voit en entier ce fourneau , dont on 

 a donné les coupes & la conftruttion détaillée , Pl. 

 FI. de Métallurgie , fig. i. 2. 3. 4. La figure 1. re- 

 préfente une coupe fur la longueur ; la figure x. une 

 autre coupe fur la profondeur ; la fig. 3 . les évents 

 pratiqués au terrein plein ; la figure 4. la vue inté- 

 rieure du fourneau. 



On charge ce fourneau avec un mélange de mine 

 & de charbon de bois & de feories , en certaine pro- 

 portion : ces feories font de la fonte précédente : on 

 met plus ou moins de charbon. La mine lavée de- 

 mande plus de charbon que celle qui ne l'a pas été ; 

 il y a même des mattes à qui il en faut plus qu'à la 

 mine ordinaire. 



On remplit de ce mélange le fourneau jufqu'en- 

 haut : on fait jouer les fouflets. L'ouverture qu'on 

 a pratiquée au bas du mur antérieur du fourneau , 

 eft toujours libre. A mefùre que la matière fond , 

 elle coule dans un refervoir qu'on appelle poche ou 

 catin, qui eft fous l'ouverture : cette poche eft creu- 

 fée dans un mafïif un peu élevé au-deffus du terrein. 

 Quand il y a dans la poche une certaine quantité de 

 matière , les ouvriers en enlèvent la partie fùpérieu- 

 re , qui eft vitreufe ou en feorie , avec un grand 

 inftrument de fer ; ils la prennent en-deffous avec 

 cette efpece de pelle ; elle eft alors figée. Ils conti- 

 nuent d'enlever ces furfaces vitreufes 6c figées, ju£ 

 qu'à ce que la poche foit pleine de matière métalli- 

 que. 



Les poches font faupoudrées & enduites d'un mé- 

 lange de terre graffe & de charbon en poudre, qu'ils 

 appellent brafque ou hraffe. Lorfque la poche fupé- 

 rieure eft pleine , ils dégagent l'ouverture qui con- 

 duit de cette poche à une autre poche inférieure , & 

 la matière coule dans celle-ci. 



Auffi-tôt que la matière a coulé & que la poche 

 fupérieure eft vuide , les ouvriers la réparent en l'en- 

 duifant d'une nouvelle couche de terre graffe mêlée 

 de charbon : cette couche peut avoir environ deux 

 pouces d'épais. On referme alors la communication 

 de la première poche , caffe ou catin (car ces trois 

 mots- font fynonymes) , à l'inférieure. 



Quand la matière contenue dans la féconde po- 

 che , fe refroidit , les ouvriers l'enlèvent de la ma- 

 nière fuivante, & dans l'ordre que nous allons dire. 

 Ils commencent par les couches fupérieures qui font 

 feories: la feorie enlevée , ils afpergent la furface 

 de la matière reliante , d'un peu d'eau , qui en fait 

 prendre ou figer une certaine épaiffeur : ils enlèvent 

 cette épaiffeur ; ils continuent d'afperger , de re- 

 froidir , & d'enlever des épaiffeurs de matière prife 

 ou figée , jufqu'à ce que la caffe en foit tout-à-fût 

 épuifée , & ces efpeces de plaques s'appellent pierres 

 de cuivre , ou mattes. 



Du travail de la matte ou pierre de cuivre. On porte 

 les mattes dans les fourneaux de calcination ou de 

 grillage A, Pl. II. de Métallurgie, fig. 4- on les y 

 calcine à cinq , huit , dix , vingt feux, félon le plus 

 ou le moins de pureté de la matte. Cette pureté 

 s'eftime i°. par l'ufage & par la qualité de la mine : 

 2°. par la fufion première, féconde ou troifieme. 



4 



